( ^àl^ ) 



» Les courbes de transformation non réversible qui, dans le diagramme 

 de M. Osmond, s'arrêtent en ka, sont prolongées jusqu'en Bè. En outre, 

 les courbes de transformation réversible se prolongent jusqu'à Ce par des 

 branches dont l'existence nous paraît constatée, quoique leur position sur 

 l'échelle des températures ne soit pas exactement précisée. 



» L'examen de ce diagramme nous amène à admettre que les courbes 

 des points de transformation du fer, transformation non réversible, et 

 celles des points de transformation du nickel, transformation réversible, 

 se coupent, et sont, par conséquent, distinctes. Il semble donc établi 

 que ces courbes ne présentent ni minimum ni branche horizontale comme 

 les courbes de points de fusion, c'est-à-dire qu'il n'existe aucune propor- 

 tion de fer et de nickel jouissant, au point de vue de la transformation 

 allotropique, de propriétés analogues à celles des eutectiques. 



» Le nickel abaisse les points de transformation du fer, et le fer abaisse 

 de même ceux du nickel, quoiqu'il commence par les relever. Il en résulte 

 que le magnétisme des alliages qui n'ont pas été refroidis au-dessous de o" 

 provient exclusivement du fer, si la teneur en nickel est inférieure à 

 25 pour loo et exclusivement du nickel, si elle est supérieure à 26 pour xoo. 

 Entre 25 et 26 pour 100, le magnétisme a disparu presque complètement 

 à la température ordinaire, en conséquence de l'abaissement simultané des 

 points de transformation du fer et du nickel. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Préparation de quelques composés de l'aluminium el 

 des dérivés hydrogénés correspondants. Note de M. Fonzes-Diacon, pré- 

 sentée par M. Henri Moissan. 



« i"> S ulf lire d' aluminium . — Le sulfure d'aluminium a été préparé à l'état de pureté 

 par M. Sabalier (*), par l'action des vapeurs de soufre sur de l'aluminium en limaille. 



» J'ai pu préparer ce composé en mélangeant de l'aluminium en poudre avec du 

 soufre précipité dans les proportions indiquées par la formule Al-S' et l'enflammant, 

 dans un creuset, à l'aide d'un ruban de magnésium. 



n La combustion se propage à toute la masse, la réaction est assez vive, on recouvre 

 le creuset d'un couvercle et, après refroidissement, on obtient une masse gris jaune, 

 compacte, fournissant une forte odeur d'hydrogène sulfuré et laissant dégager tumul- 

 tueusement ce gaz quand on la traite par l'eau chaude. 



» Dans cette réaction la température est suffisamment élevée pour fondre l'alumi- 

 nium, s'il a été mis en excès. 



(') Sabatieh, Ann. Phys. Chim., 5" série t. XXII. 



I 



